— 57 — 



jusqu'au commencement de fusion. Il était d'un blanc écla- 

 tant, et examiné chimiquement se trouvait être exempt 

 d'oxides étrangers et colorants, tels que ceux de fer, de 

 cuivre ou de manganèse. Analysé par les acides fluorique 

 et sulfurique, il se trouva composé de 61, 13 oxide de 

 plomb, et 38, 87 silice. Les matières qui furent mélangées 

 et fondues ensemble dans l'essai sont les suivantes : 



» 27 , 85 grammes silicate de plomb. 



» 87, 53 M nitrate de plomb. 



» 27 , 82 » acide borique cristallisé ; égalant en 

 somme les matières suivantes : 



» 76, 26 oxide de plomb. 



» 10, 53 silice. 



» 15, 89 acide borique. 



» Ces proportions sont les mêmes que celles employées 

 par M. Faraday, et donnant les mêmes rapports entre les 

 quantités d'oxigène des trois ingrédients. Les matières fu- 

 rent fondues pendant trois heures dans un creuset de por-> 

 celaine, puis la masse liquide coulée dans la capsule de 

 platine, et refondue pendant trois heures à la chaleur blan- 

 che, enfin lentement recuite et refroidie pendant dix-huit 

 heures en tenant continuellement l'intérieur de la mouffle 

 rempli d'air oxigéné au moyen d'un tube à air en porce- 

 laine. — Le verre était, après refroidissement complet, 

 parfaitement limpide, jaune citron-clair sans bulles ni stries. 

 Il fut taillé et poli , par 31. Buron à Paris , en plaque à sur- 

 faces parallèles. La masse du verre se trouva alors en gelée 

 et impropre à la confection de verres optiques. L'indice de 

 réfraction déterminé par M. Buron fut de 1, 87, celui du 

 flint français étant communément de 1 , 60. Une lentille bi- 

 convexe d'un mètre de rayon de courbure, fabriquée avec 



